VAN"r Hüff: Oceanisclie Salzablageriingen. XXV. 277 



Der Laiigbeinit wurde als Naturproduct zuerst von Zucksciiwerdt 

 l)esc'lirieben' und bildet in Wilhelmshall in der sonstigen Polyhalitregion 

 Jahresringe an Stelle von Polyhalit ; in Westeregeln begleitet das betref- 

 fendeMineral den Sylvin. Schon vorlier hatte Pkeciit'- dieselbe Verbin- 

 dungdargestellt durch Erllitzen von Kainit mit magnesiumchloridhaltigen 

 Lösungen, beschrieb dieselbe anfangs als wasserhaltig, sehUesst sich 

 jedocli nachher Kubierschky's Ansicht an^, dass auch so ein wasser- 

 freies Doppelsalz entsteht, was der neulich durchgeführten Darstellung 

 in wohlausgebildeten Krystallen durch einfaches Zusammenschmelzen 

 der Sultate entspricht/ Diese Krystalle sind regulär^, öfters in tetrae- 

 driseher Ausbildung. 



I. Bildung von Laiigbeinit aus Leonit hei 89°. 



Die Langbeinitbildung aus Leonit nach der Gleichung: 

 2 (SO,),MgK, . 4H,0 = (S0,)3Mg,K, -+- SO.K^ -l- 8H,0, 



wird leicht b(H)bachtet beim Erhitzen von Leonit im zugeschmolze- 

 nen Rohr bei etwa 1 20° (im Oelbad). Abgekühlt zeigt die erstarrte 

 Schmelze, nach Anfeuchten, unter dem Mikroskop die charakteristi- 

 sclien, in Wasser erst langsam sich lösenden Langbeinittetraeder. 



Die genauere Feststellung der Bildungstemperatur war wegen 

 der Langsamkeit und des mitunter völligen Ausbleibens der Reaction 

 schwierig. Reiner Leonit zeigt, tagelang auf 100° im Dilatometer 

 erhitzt, keine Volumänderung. Erst bei durch Erhitzen auf 120° ein- 

 geleiteter Langbeinitbildung geht die Reaction auch unterhalb 100° 

 weiter, aber auch dann sehr langsam. Vor allen Dingen ist hier ein 

 durch Krystallisation aus wässeriger Lösiuig dargestellter Leonit zu 

 verwenden : ein durch Entwässerung von Schönit auf trockenem Wege 

 erhaltenes Präparat, das leicht mit der Zusammensetzung des Leonits 

 zu erhalten ist, zeigt sich von Leonit wesentlich verschieden in den 

 Umwandlungen und ist wohl eine instabile Modification. Die Tem- 

 peraturgrenzen der Langbeinitbildung sind durcli folgende Beobach- 

 tungen (ingeschränkt : 



bei 9i?2 steigt das Dilatometerniveau um 5™' in 48 Stunden 

 .. 87 fällt » " .. 8 .. 24 



Um den Vorgang etwas zu beschleunigen, ist in erster Linie von 

 vorn herein Langbeinit dem Leonit beigefügt, wodurch das vorherige 



' Zeitschr. für aiig. Clieinie. 1891. 356. 



" Chemische Industrie, 1880, 418. 



' Versammlung des Vereins deutscher Chemiker in Magdeburg, i^ 



■• Mali.ej-. Min. Mag. 1899, 12, 159. 



" LuEDECKE, Zeitschr. für Kryst. 1898. 255. 



